5o4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



devions donc, dans ces expériences, nous placer autant que possible en 

 présence d'un excès de silicium pour obtenir tout d'abord un produit de 

 composition constante. 



» Préparation. — Nous chauffons au four électrique un mélange intime 

 de 35^ d'oxyde de calcium pur et 35^ de silicium pur au moyen d'un cou- 

 rant de 600 ampères sous 60 volts. L'expérience se fait dans un tube de 

 charbon fermé à l'une de ses extrémités. Il faut avoir soin d'introduire le 

 tube de charbon contenant le mélange dans le four électrique déjà chaud, 

 et l'on doit le retirer dès que le produit est en fusion. Si, en effet, la masse 

 fondue reste au contact du charbon du tube pendant un temps assez long, 

 il se forme une notable quantité de carbure de calcium et finalement du 

 siliciure de carbone. La préparation, du reste, est un peu délicate et doit 

 être faite avec soin. 



>j Dans tous nos essais nous n'avons pas rencontré de carbosiliciure 

 de calcium défini. 



» La masse fondue obtenue après l'expérience n'est pas homogène, elle 

 est entourée extérieurement par une couche de carbure de calcium. Eu 

 dessous se trouvent des stries blanches formées par un silicate de chaux 

 cristallisé. Enfin, au milieu, on rencontre un culot brillant tle siliciure de 

 calcium mélangé de quantités variables de silicium. Dans une de nos pré- 

 parations, il ne restait plus que 0,94 «le silicium en excès. 



» La réduction se produit d'après l'égalité suivante : 



2CaO + 5Si = 2CaSi'+SiO^ 



I 



» La silice formée s'unit à l'excès de chaux. Et, bien que nous n'em- 

 ployions que poids égaux de chaux et de silicium, comme le carbone du 

 tube intervient et prend de la chaux pour former une couche extérieure 

 de carbure de calcium, nous conservons au milieu de la masse fondue un 

 léger excès de silicium. De plus, une partie de la chaux est volatilisée au 

 moment de la réaction. 



)) En attaquant par l'eau sucrée les stries blanches qui contiennent une 

 faible quantité de carbure de calcium, on peut séparer des cristaux très 

 petits de silicate de chaux. Enfin, sous le microscope, il est facile de 

 caractériser le siliciure de calcium par la formation de cristaux jaunes de 

 silicon au contact d'une solution étendue d'acide chlorhydrique. 



» Nous avons toujours eu soin, dans nos différentes préparations, de 

 maintenir le silicium en excès; sans quoi il se produit un mélange de sili- 



